BERKALA SAINSTEK 2022 10(2): 77-83 doi: 10.19184/bst.v10i2.31356 https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/article/view/31356

## RESEARCH   ARTICLE
Synthesis of Zeolite-NaY for Methane Adsorption
(Sintesis Zeolit-NaY untuk Adsorpsi Metana)
Indri Susanti *) , Siska Ayu Wulandari, Silvi Rosiva Rosdiana Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Lamongan,
Jl. Veteran No. 53A Lamongan, Indonesia

## ABSTRACT
This research aims to synthesize zeolite-NaY material which is then applied as an adsorbent for methane adsorption. Zeolite-NaY was synthesized by hydrothermal method and characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), and isotherm adsorption-desorption N 2 (BET). The characterization results showed that synthesized zeolite-NaY had a diffraction peak with the highest intensity at 2θ = 6° and its morphology showed octahedral crystals. Zeolite-NaY was then applied as an adsorbent for methane adsorption. The methane adsorption test on zeolite-NaY was carried out using the gravimetric method at temperature of 30 °C and pressure of 1 bar. The data was recorded of increasing time every 1 minute until constant. The adsorption test results showed that the methane adsorption capacity on the zeolite-NaY material was 0.436 % wt.
Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis material zeolit-NaY yang kemudian diaplikasikan sebagai adsorben untuk adsorpsi gas metana. Zeolit-NaY disintesis dengan metode hidrotermal dan kemudian dikarakterisasi dengan difraksi sinar-X (XRD), mikroskop elektron scanning (SEM) dan isotherm adsorpsi-desorpsi N 2 (BET). Hasil karakterisasi menjukkan bahwa material zeolit-NaY hasil sintesis menunjukkan puncak difraksi dengan intensitas tertinggi pada 2θ = 6° dan morfologinya menunjukkan kristal oktahedral. Zeolit-NaY kemudian diaplikasikan sebagai adsorben untuk adsorpsi gas metana. Pengujian adsorpsi gas metana pada zeolit-NaY dilakukan dengan metode gravimetri pada suhu 30 °C dan tekanan 1 bar. Data adsorpsi dicatat setiap kenaikan waktu 1 menit sampai mencapai konstan. Hasil pengujian adsorpsi menunjukkan bahwa kapasitas adsorpsi gas metana pada material zeolit-NaY sebesar 0,436 % berat.
Keywords: Zeolite-NaY, Adsorption, Methane.

## PENDAHULUAN
Gas  metana  (CH 4 )  merupakan  komponen  utama dari  gas  alam  yaitu  dengan  konsentrasi  mencapai 90,12% dan sisanya seperti gas etana (C 2 H 6 ) sebesar 0,55-14,22%,  propana  (C 3 H 8 ),  butana  (C 4 H 10 )  C 5 H 12 , CO 2 , He, N 2 dan H 2 S dengan jumlah yang bervariasi sesuai sumber gas alam [1]. Gas alam termasuk salah satu  energi  alternatif   pengganti  bahan  bakar  fosil karena  sumbernya  jauh  lebih  besar  dibandingkan sumber  minyak  bumi,  yaitu  mencapai  152,89  tcf ( trilliun  cubic  feet )  [2],  pembakaran  yang  bersih  dan menghasilkan  polutan  yang  lebih  sedikit  dibanding minyak bumi dan batu bara.
Selain  itu,  gas  metana  merupakan  penyumbang terbesar  kedua  pemanasan  global  setelah  karbon dioksida  yang  dihasilkan  oleh  aktivitas  produksi,
transportasi, dan penggunaan bahan bakar fosil. Gas ini  juga  berasal  dari  pembusukan  bahan  organik  di lahan  basah,  serta  sebagai  produk  sampingan  dari pencernaan  ruminansia  seperti  sapi  di  pertanian. Menurut  NOAA  ( National  Oceanic  and  Atmospheric Administration ),  peningkatan  tahunan  gas  metana  di atmosfer selama tahun 2021 berjumlah 17 bagian per miliar  (ppb)  [3].  Kenaikan  ini  terbesar  yang  tercatat sejak pengukuran sistematis dimulai pada 1983. Oleh karena  itu,  dalam  upaya  mengurangi  pemanasan global, diperlukan suatu teknologi untuk menyimpan gas metana yang merupakan komponen utama dari gas alam kemudian digunakan sebagai energi alternatif.
Beberapa  teknologi  untuk  menyimpan  gas  alam yang  komponen  utamanya  adalah  gas  metana  antara lain  LNG  ( Liquified  Nuatural  Gas ),  CNG  ( Compressed Natural  Gas )  dan  ANG  ( Adsorbed  Natural  Gas )  [4].
*) Corresponding author:
Indri Susanti E-mail: indri_susanti@unisla.ac.id
Sukwika, Analysis of Two Dimensional …
Teknologi  LNG  dinilai  kurang  efisien  karena  proses produksi  yang  mahal  dan  keamananya  kurang. Sedangkan pada teknologi CNG, semakin banyak gas alam yang disimpan pada tangki, maka semakin besar tekanan  tangki.  Tekanan  yang  tinggi  menyebabkan tingginya  biaya  operasi  penyimpanan  gas  alam. Teknologi ANG lebih banyak dikembangkan saat ini karena  tidak  membutuhkan  tekanan  yang  besar, sehingga  biaya  operasional  lebih  murah.  Teknologi ANG  dikembangkan  melalui  teknik  adsorpsi menggunakan  adsorben  berpori  [5].  Namun, kemampuan adsorben menyerap gas alam masih lebih sedikit  dibandingkan  teknologi  CNG  untuk  ukuran tangki yang sama. Oleh karena itu, material adsorben terus  dikembangkan  untuk  meningkatkan  kapasitas adsorpsi  gas  alam  agar  sesuai  dengan  standart  US Department  of   Energy (DEO)  yaitu volumetric  storage capacity adsorben > 180 volum per volum (V/V) [6].
Material  adsorben  yang  pernah  digunakan  untuk adsorpsi gas metana (CH 4 ) adalah silika mesopori [7] MOF [8], COF [8], zeolit [7] [9] dan karbon [5] [10] [11].  Dari  beberapa  material  tersebut,  zeolit merupakan  material  yang  menarik  karena  memiliki struktur pori mirip sangkar ( cage like ) dengan ukuran molekular 0,5 - 1,2 nm [12]. Pori-pori pada permukaan zeolit bisa diatur sesuai kebutuhan baik mikropori (<2 nm) maupun mesopori (2-50 nm) [13]. Zeolit dengan porositas  tinggi  mampu  menangkap CH 4 hingga  3,8 mmol/g  [14].  Berbagai  jenis  zeolit  yang  digunakan untuk adsorpsi metana antara lain zeolit-X [15], zeolit- Y [14] dan zeolite-A [16]. Zeolit Y dengan ukuran pori 7,4  Å  [1]  dapat  digunakan  untuk  mengadsorp  gas metana yang memiliki diameter kinetik 3,8 Å [1]. Selain itu,  zeolit-Y  memiliki  stabilitas  termodinamik  yang relatif  tinggi [17] dan luas permukaan zeolit-Y lebih besar (520-725 m 2 /g) dibandingkan zeolit-A (360-383 m 2 /g),  zeolit-MOR  (418-460  m 2 /g)  dan  zeolit-RHO (3-90 m 2 /g) [18]. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan  sintesis  zeolit-NaY  untuk  adsorpsi  gas metana  dengan  harapan  dapat  mengurangi  jumlah pemanasan global melalui penyerapan gas metana.

## METODE PENELITIAN
Alat dan Bahan Sintesis Zeolit-NaY Alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah magnetic stirrer , neraca analitik, autoclave hydrothermal dan oven.  Sedangkan  bahan-bahan  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  Natrium  Aluminat  (Sigma-
Aldrich,  13404-5KG-R),  Natrium  Silikat  (Sigma- Aldrich,  338443-3L),  Natrium  Hidroksida  99  %  p.a (Merck, 011-002-00-6), Aqua DM, gas nitrogen UHP (99,99 % N 2 ) dan gas metana UHP (99,99 % CH 4 ). Prosedur Sintesis Zeolit-NaY Sintesis  material  zeolit-NaY  pada  penelitian  ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Susanti and Widiastuti (2019) [13], yaitu melalui teknik hidrotermal yang terdiri dari 3 tahap yaitu seed gel, feedstock gel dan overall  gel .  Preparasi seed  gel dengan  mencampurkan 23.991 g aqua DM, 3.469 g NaOH, 1.924 g natrium aluminat,  dan  17.518g  natrium  silikat,  kemudian ditutup  dan  didiamkan  pada  suhu  kamar  selama  24 jam. Feedstock  gel dibuat  dengan  mencampurkan 157,518g aqua DM, 0,100g NaOH, 13,851g natrium aluminat,  dan  107.212  g  natrium  silikat.  Kemudian overall gel dibuat  dengan  mencampurkan seed  gel dan feedstock gel pada suhu kamar selama 24 jam, kemudian dipanaskan  pada  suhu  100  °C  selama  7  jam.  Zeolit disaring  dan  dicuci  dengan  aqua  DM  sampai  pH  di bawah  9.  Kemudian  zeolit  dikeringkan  pada  suhu 110  °C  selama  12  jam.  Selanjutnya  zeolit-NaY  hasil sintesis  dikarakterisasi  dengan  XRD,  SEM  dan Isoterm Adsorpsi-Desorpsi Gas Nitrogen.
Pengujian Adsorpsi Gas Metana pada Zeolit-NaY Pengujian  adsorpsi  gas  metana  pada  zeolite-NaY hasil  sintesis  dilakukan  menggunakan  metode gravimetri  pada  suhu  30 ° C.  Data  adsorpsi  dicatat setiap  kenaikan  1  menit  sampai  konstan.  Kemudian data  yang  diperoleh  digunakan  untuk  menentukan kapasitas  adsorpsi  gas  metana  menggunakan persamaan (1).
%𝑪𝑯 𝟒 = (𝒎 𝒕 −𝒎 𝟎 ) 𝒎 𝟎 𝒙 𝟏𝟎𝟎% …………… (1).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini,  sintesis  zeolit-NaY  dilakukan sesuai  prosedur  yang  telah  Susanti  and  Widiastuti (2019) [13]. Sintesis zeolit-NaY dilakukan melalui tiga tahapan,  yaitu  pembentukan  gel,  proses  hidrotermal dan  pencucian  yang  diikuti  pengeringan  untuk membentuk  kristal  zeolit.  Sintesis  zeolit-NaY dilakukan dengan rasio optimum penambahan feedstock gel terhadap seed gel yaitu 18:1 [19]. Pembentukan gel terdiri dari 3 tahap yaitu pembuatan seed gel , feedstock gel dan overall gel [20, 21], dengan menggunakan beberapa reagen diantaranya yaitu Na 2 AlO, Na 2 SiO 3 dan NaOH.
Sukwika, Analysis of Two Dimensional …
Pada pembuatan seed gel dilakukan pemeraman selama 1  hari  yang  berfungsi  untuk  membangun  inti  kristal zeolit  [21]. Feedstock  gel merupakan  gel  yang  sama dengan seed gel , tetapi dengan jumlah lebih besar dan dibuat  tanpa  proses  pemeraman. Seed  gel yang dihasilkan  dicampurkan  ke  dalam feedstock  gel untuk membentuk overall gel . Overall gel kemudian direaksikan dalam autoclave stainless steel yang tertutup rapat untuk
menjaga  suhu  dan  tekanan  tetap  konstan  pada  saat hidrotermal hingga diperoleh serbuk putih zeolit-NaY yang selanjutnya dikarakterisasi untuk mengkonfirmasi pembentukan fasa maupun morfologi zeolit-NaY. Adapun keberhasilan pembentukan  masing-masing  gel  secara  fisik  seperti tertera pada Gambar 1.
Gambar 1. Pengamatan fisik (a) Seed gel , (b) Feedstock gel , (c) Overall gel setelah proses hidrotermal dan (d) Zeolit- NaY setelah dikeringkan
Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil sintesis zeolit-NaY yaitu perbandingan komposisi antara seed ge l  dan feedstock  gel serta  suhu  hidrotermal.  Semakin banyak feedstock gel yang ditambahkan maka kristalinitas zeolit-NaY  mengalami  penurunan  [19].  Sedangkan suhu  hidrotermal  pembentukan  kristal  zeolit-NaY optimum pada suhu 100 °C [22]. Proses hidrotermal pada suhu rendah (40 °C) akan menghasilkan padatan dengan bentuk amorf  yang artinya kristal zeolit-NaY belum terbentuk, sebaliknya apabila suhu hidrotermal tinggi (120 °C) akan menghasilkan zeolit-P dari pada zeolit-Y [22].
Seed  gel pada  pembuatan  zeolit-NaY  berperan sebagai inti yang terdiri dari unit pembentuk sekunder [19].  Selama  pemeraman  dengan feedstock  gel ,  inti-inti pada seed  gel berkembang  ke  ukuran  kritis  dan kemudian tumbuh dengan cepat menjadi kristal-kristal kecil berukuran sama melalui proses polimerisasi dan depolimerisasi  [23].  Reaksi  keseluruhan  yang  terjadi selama proses sintesis zeolit adalah ditunjukkan pada persamaan (2) [24].
Setelah proses hidrotermal didapatkan larutan yang berwarna bening dan padatan putih yang merupakan zeolit-NaY. Untuk itu perlu dilakukan pemisahan dan pencucian supaya bisa didapatkan serbuk zeolit-NaY untuk  proses  lebih  lanjut.  Pemisahan  dilakukan dengan  alat  filtrasi  vakum  untuk  mempercepat penyaringan  karena  material  zeolit-NaY  yang didapatkan sangat padat dengan pH = 12 yang artinya
kondisi  zeolit  sangat  basa  akibat  masih  terdapat NaOH  berlebih.  Kemudian  dilakukan  pencucian untuk  menghilangkan  NaOH  berlebih  dengan menggunakan  aqua  DM,  karena  aqua  DM  memiliki kandungan  mineral  yang  sangat  sedikit,  sehingga kemungkinan  zeolit  akan  tercemari  oleh  mineral- mineral  lain  dapat  dihindari.  Setelah  diperoleh  pH dibawah 9, zeolit-NaY, dikeringkan didalam oven pada suhu  110  °C  untuk  menghilangkan  kandungan  air. Zeolit-NaY yang didapatkan berbentuk serbuk halus berwarna putih, seperti ditunjukkan pada Gambar 1. (d).
𝑁𝑎 2 𝑆𝑖𝑂 3 (𝑠) + 3𝐻 2 𝑂 (𝑙) →    𝑁𝑎 2 𝑆𝑖𝑂 3  (𝑎𝑞)
𝑁𝑎𝐴𝑙𝑂 2 (𝑠) + 2𝐻 2 𝑂 (𝑙) →    𝑁𝑎𝐴𝑙(𝑂𝐻) 4 (𝑎𝑞)
𝑁𝑎𝑂𝐻 (𝑎𝑞) +   𝑁𝑎𝐴𝑙(𝑂𝐻) 4 (𝑎𝑞) +   𝑁𝑎𝑆𝑖𝑂 3 (𝑎𝑞) → (suhu ruang)
[𝑁𝑎 𝑥 (𝐴𝑙𝑂 2 ) 𝑦 (𝑆𝑖𝑂 2 ) 𝑧 . 𝑁𝑎𝑂𝐻. 𝐻 2 𝑂] (𝑔𝑒𝑙) → (hidrotermal pada suhu 100 °C)
𝑁𝑎 𝑗 [𝐴𝑙𝑂 2 ) 𝑗 (𝑆𝑖𝑂 2 ) 192 . 𝑗 ]. 𝑘𝐻 2 𝑂 (𝑠) (𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡) 𝑁𝑎 56 [𝐴𝑙𝑂 2 ) 56 (𝑆𝑖𝑂 2 ) 136 ]. 250𝐻 2 𝑂 (𝑠) (𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡 − 𝑁𝑎𝑌) ……………. (2)
Karakterisasi  zeolit-NaY  menggunakan  XRD bertujuan  untuk  mengetahui  puncak  karakteristik pembentukan  fasa  kristal  zeolit  dan  mengamati  ada atau tidaknya fasa-fasa lain yang terbentuk pada zeolit. Difraktogram  zeolit-NaY  hasil  sintesis  kemudian dicocokkan dengan difraktogram standar zeolit-NaY
Sukwika, Analysis of Two Dimensional …
untuk memastikan kesesuaian zeolit-NaY hasil sintesis dengan  karakteristik  fasa  kristal  zeolit-NaY  standar. Standar  zeolit-NaY  JCPDS  No.  00-038-0240  [25] ditunjukkan pada Gambar 2(a). Sedangkan hasil zeolit- NaY  hasil  sintesisnya  ditunjukkan  pada  Gambar  2. Berdasarkan  Gambar  2(b)  difraktogram  zeolit-NaY hasil  sintesis  menunjukkan  adanya  puncak  difraksi pada  2θ = 6,2° [111], 10,1° [220], 11,8° [311], 20,2° [440], 23,5° [533], 26,9° [642], 30,5° [822], 31,2° [555],
dan  32,2°  [840].  Puncak  kristal  zeolit-NaY  dengan intensitas  tetinggi  muncul  pada  2θ  =  6°  yang menunjukkan  kristalinitas  yang  tinggi  dan  tidak terdapat  fasa  lain  yang  terbentuk  selain  zeolit-NaY. Puncak  difraksi  zeolit-NaY  hasil  sintesis  tersebut sesuai dengan difraktogram standart JCPDS No. 00- 038-0240 yang menunjukkan bahwa zeolit-NaY telah berhasil disintesis [25].
Gambar 2. Pola XRD zeolit-NaY (a) standar JCPDS No. 39-1380 dan (b) hasil sintesis
Gambar 3. Mikrograf  SEM zeolit-NaY
Karakterisasi zeolit-NaY juga dilakukan menggunakan SEM untuk mengkonfirmasi pembentukan  morfologi  zeolit-NaY  hasil  sintesis berupa  pembentukan  kristal  oktahedral  berbentuk
kotak.  Hasil  karakterisasi  dengan  SEM  ditunjukkan pada  Gambar  3.  Mikrograf   SEM  zeolit-NaY  hasil sintesis memiliki keteraturan bentuk kristal oktahedral yang mengkonfirmasi pembentukan kristal zeolit-NaY
Sukwika, Analysis of Two Dimensional …
[13]. Zeolit-NaY hasil sintesis ini kemudian digunakan sebagai adsorben untuk adsorpsi gas metana.
Zeolit-NaY  hasil  sintesis  dikarakterisasi  dengan pengujian Isoterm adsorpsi-desorpsi N 2 menunjukkan hasil seperti tercantum pada Gambar 4 dan Tabel 1. Berdasarkan grafik kurva isotherm adsorpsi-desorpsi gas  N 2 menunjukkan  bahwa  material  zeolit-NaY memiliki  isoterm  adsorpsi  tipe  II,  dimana  pola adsorpsi  menunjukkan  terbentuknya  monolayer sebelum kemudian dapat mengadsorpsi Kembali [26]. Isoterm  adsorpsi  tipe  II  pada  adsorben  berpori  di
penelitian ini yakni zeolit-NaY menunjukkan adsorpsi monolayer-multilayer.  Pada  Gambar  4  juga  terlihat adanya  hysteresis  loop  yang  menunjukkan  adanya kondensasi dan evaporasi kapiler terjadi pada tekanan relatif  yang berbeda. Kurva desorpsi yang ditunjukkan pada  Gambar  4  selalu  berada  diatas  kurva  adsorpsi yang mengindikasikan bahwa adsorbat didesorpsi dari material berpori zeolit-NaY pada tekanan yang lebih rendah  dari  pada  tekanan  yang  dibutuhkan  untuk adsorpsinya [26].
Gambar 4. Kurva Isotherm Adsorpsi-Desorpsi Gas Metana Pada zeolit-NaY

## Tabel 1. Karakteristik Pori zeolite-NaY Hasil Sintesis
Luas Permukaan ( 𝑚 2 𝑔 ⁄ ) Diameter Pori (𝑛𝑚) Volume Total Pori ( 𝑐𝑚 3 𝑔 ⁄ ) Volume Mikropori ( 𝑐𝑚 3 𝑔 ⁄ ) 656,1289 2,0977 0,3441 0,3128
Pengujian  zeolit-NaY  untuk  adsorpsi  gas  metana dilakukan menggunakan metode gravimetri.pada suhu 30  °C.  Hasil  pengujian  adsorpsi  gas  metana  pada material  zeolit-NaY  tercantum  pada  Gambar  5. Berdasarkan  grafik  pada  Gambar  5  dan  data  pada Tabel  2,  material  zeolit-NaY  memiliki  kapasitas adsorpsi  gas  metana  sebesar  0,436  %  berat  (0,2725 mmol/g)  pada  suhu  30 °C  dan  tekanan  1  bar.  Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bourrelly et  al  (2005)  menunjukkan  hasil  adsorpsi  gas  metana pada  zeolit-NaY  mencapai  3,8  mmol/g  pada  suhu 25  °C  dan  tekanan  30  bar  [14].  Hasil  adsorpsi  pada
penelitian  ini  masih  lebih  kecil  dikarenakan  proses adsorpsi  dilakukan  pada  tekanan  yang  lebih  rendah yaitu 1 bar.  Proses adsorpsi metana pada zeolit-NaY ini mengikuti fisisorpsi karena memiliki laju adsorpsi yang  relatif   cepat.  Laju  adsorpsi  yang  cepat  ini menunjukkan bahwa CH4 teradsorp pada permukaan zeolit-NaY  secara  acak  (tidak  selektif)  dan  tidak membutuhkan energi aktivasi besar. Sifat tidak selektif dan  tidak  membutuhkan  energi  aktivasi  besar merupakan  ciri  dari  fisisorpsi.  Bukti  lain  proses adsorpsi  metana  pada  zeolit-NaY  ini  mengikuti fisisorpsi  adalah  pada  saat  proses  adsorpsi  metana
0,00E+000 2,00E+008 4,00E+008 6,00E+008 8,00E+008 1,00E+009 2000000 2050000 2100000 2150000 2200000 2250000 0,00E+000 2,00E+008 4,00E+008 6,00E+008 8,00E+008 1,00E+009 2000000 2050000 2100000 2150000 2200000 2250000 K ap asi tas A d so rp si ( cm 3 /g ) P/P o Adsosprsi Desospsi
Sukwika, Analysis of Two Dimensional …
berlangsung,  terdapat  beberapa  kali  pengurangan massa  gas  metana  yang  terjadi.Hal  ini  disebabkan belum terjadi ikatan yang sangat kuat antara adsorben zeolit-NaY  dan  adsorbat  gas  metana  [27].  Pada fisisorpsi,  molekul  gas  tertahan  pada  permukaan adsorben  melalui  gaya  lemah  dari  kohesi intermolekular  [28].  Interaksi  antara  adsorben  dan
adsorbat  disebabkan  oleh  momen  dipol  antara adsorbat  yang  bersifat  non-polar  dan  adsorben  yang bersifat  netral.  Perbedaan  muatan  tersebut menyebabkan munculnya gaya van der waals yaitu gaya tarik  atau  tolak  antara  molekul  gas  metana  dengan permukaan adsorben zeolit-NaY [27].
Gambar 5. Grafik Adsorpsi Gas Metana pada zeolit-NaY Tabel 2.  Hasil Adsorpsi Gas Metana Pada Material zeolit-NaY
Suhu (°𝐶) Tekanan (𝑏𝑎𝑟) Kapasitas Adsorpsi ( % 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 ) ( 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑔 ⁄ ) 30 1 0,436 0,2725

## KESIMPULAN
Zeolit-NaY  pada  penelitian  ini  telah  disintesis menunjukkan  kesamaan  puncak  difraktogram  sesuai dengan standar zeolit-NaY JCPDS No. 00-038-0240. Zeolit-NaY hasil sintesis memiliki keteraturan bentuk kristal  oktahedral  dengan  luas  permukaan  656,1289 m 2 /g,  volume  mikropori  dan  volume  total  pori berturut-turut  0,3128  cm 3 /g  dan  0,3441  cm 3 /g. Zeolit-NaY  tersebut  digunakan  sebagai  adsorben untuk  proses  adsorpsi  gas  metana  pada  suhu  30  °C dengan metode gravimetri. Hasil adsorpsi menunjukkan  kapasitas  adsorpsi  gas  metana  pada material  zeolit-NaY  adalah  sebesar  0,436%  berat. Proses adsorpsi gas metana pada zeolit-NaY termasuk fisisorpsi.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat
mengembangkan performa zeolit-NaY untuk adsorpsi metana  baik  dengan  cara  aktivasi  material  maupun doping dengan material lain .

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  I.  Susanti,  “Polysulfone membrane  with  zeolite  filler for  CO 2 /CH 4 Gas  Separation:  A  Review,” Sci.  Educ. Appl. J. , vol. 1, no. 1, 2019.
[2]  B.  T.  Well,  P.  A.  Putri,  S.  S.  Hajar,  and  G.  Wibawa, “Plant  design  of   cluster  LNG  (Liquefied  Natural Gas),” J. Tek. Pomits , vol. 2, no. 1, pp. 53-55, 2013.
[3]  NOAA,  “National  Oceanic  and  Atmospheric Administration,” www.noaa.gov , 2022.
[4]  K. L. Tate, S. Li, M. Yu, and M. A. Carreon, “Zeolite adsorbent-MOF layered nanovalves for CH 4 storage,” Adsorption , vol. 23, no. 1, pp. 19-24, 2017,
Sukwika, Analysis of Two Dimensional …
[5]  M.  E.  Casco,  M.  Martínez-Escandell,  E.  Gadea- Ramos,  K.  Kaneko,  J.  Silvestre-Albero,  and  F. Rodríguez-Reinoso,  “High-pressure  methane  storage in porous materials: are carbon materials in the pole position,” Chem.  Mater. ,  vol.  27,  no.  3,  pp.  959-964, 2015.
[6]  A.  Kumar,  “Adsorption  of   methane  on  activated carbon by volumetric method a project submitted to the national institute of  technology, rourkela of  master of   technology  (chemical  engineering)  by  candidate’s declaration,” Natl.  Institue  Technol.  Rourkela ,  no. 209CH1057, 2011.
[7]  H. Furukawa and O. M. Yaghi, “Storage of  hydrogen, methane, and carbon dioxide in highly porous covalent organic frameworks for clean energy applications,” J. Am. Chem. Soc. , vol. 131, no. 25, pp. 8875-8883, 2009.
[8]  B.  Li,  H. M.  Wen,  W.  Zhou,  J.  Q.  Xu,  and  B.  Chen, “Porous  Metal-Organic  Frameworks:  Promising Materials for Methane Storage,” Chem , vol. 1, no. 4, pp.
557-580, 2016.
[9]  Y. Li, C. Zhang, C. Li, Z. Liu, and W. Ge, “Simulation of  the effect of  coke deposition on the diffusion of methane in zeolite ZSM-5,” Chem. Eng. J. , vol. 320, pp. 458-467, 2017.
[10] Y. Li, D. Li, Y. Rao, X. Zhao, and M. Wu, “Superior CO 2 , CH 4 , and H 2 uptakes over ultrahigh-surface-area carbon  spheres  prepared  from  sustainable  biomass- derived  char  by  CO2  activation,” Carbon  N.  Y. ,  vol. 105, pp. 454-462, 2016.
[11] B.  Y.  Sadasivam  and  K.  R.  Reddy,  “Adsorption  and transport of  methane in biochars derived from waste wood,” Waste Manag. , vol. 43, pp. 218-229, 2015.
[12] P. Kelut, P. K. Kulkarni, and P. a D. Kulkarni, “CO 2 Adsorption  By  Various  Catalysts,” Chem.  Process Enginering Res. , vol. 18, pp. 7-15, 2014.
[13] I. Susanti and N. Widiastuti, “Activation of  zeolite-Y templated  carbon  with  KOH  to  enhance  the  CO 2 adsorption  capacity,” Malaysian  J.  Fundam.  Appl.  Sci. , vol. 15, no. 2, pp. 249-253, 2019.
[14] S.  Bourrelly,  G.  Maurin,  and  P.  L.  Llewellyn, “Adsorption microcalorimetry of  methane and carbon dioxide on various zeolites,” Mol. Sieves From Basic Res. to Ind. Appl. Pts a B , vol. 158, pp. 1121-1128, 2005.
[15] A.  Anson,  C.  C.  H.  Lin,  S.  M.  Kuznicki,  and  J.  A. Sawada, “Adsorption of  carbon dioxide, ethane, and methane on titanosilicate type molecular sieves,” Chem. Eng. Sci. , vol. 64, no. 16, pp. 3683-3687, 2009.
[16] A.  Alonso et  al. ,  “Critical  review  of   existing nanomaterial  adsorbents  to  capture  carbon  dioxide and methane,” Sci. Total Environ. , vol. 595, pp. 51-62, 2017.
[17] H.  Nishihara et  al. ,  “A  possible  buckybowl-like structure of  zeolite templated carbon,” Carbon N. Y. , vol. 47, no. 5, pp. 1220-1230, 2009.
[18] F.  C.  Suci,  “Ztc :  sintesis,  karakterisasi,  mekanisme penyimpanan, dan studi adsorpsi H 2 ,” Sintesis, Z T C Penyimpanan, Mek. H, D A N Stud. Adsorps , vol. 1, no. 1, pp. 1-13, 2016.
[19] Y.  I.  Cahyo,  “Pengaruh  Rasio  Mol  SiO 2 /Al 2 O 3 Pada Sintesis Zeolit Y Secara Langsung Dari Kaolin Bangka Belitung,” J. Sains dan Seni Pomits , vol. 3, 2016, [Online]. Available: https://repository.its.ac.id/75119/.
[20]  and L. K. P. Robson, H., “Beta,” in Elsevier , Second., vol. 1, no. 4, 2001, pp. 54-60.
[21] S. Gjyli, A. Korpa, V. Teneqja, D. Siliqi, and C. Belviso, “Siliceous Fly Ash Utilization Conditions for Zeolite Synthesis,” Environ. Sci. Proc. , p. 24, 2021.
[22] S. Sang, Z. Liu, P. Tian, Z. Liu, L. Qu, and Y. Zhang, “Synthesis of  small crystals zeolite NaY,” Mater. Lett. , vol. 60, pp. 1131-1133, 2006.
[23] C.  S.  Cundy  and  P.  A.  Cox,  “The  hydrothermal synthesis  of   zeolites:  Precursors,  intermediates  and reaction  mechanism,” Microporous  Mesoporous  Mater. , vol. 82, no. 1-2, pp. 1-78, 2005.
[24] T.  W.  Manurung,  Sunardi,  and  U.  Irawati,  “Kajian Pengaruh  Konsentrasi  NaOH  Terhadap  Karakter Zeolit Sintetik dari Kaolin Lokal Kalimantan Selatan,” Sains dan Terap. Kim. , vol. 5, no. 1, pp. 76-83, 2011.
[25] R. M. Iqbal, I. Susanti, R. A. Rachman, T. A. Pradana, and  E.  Prasetya,  “Synthesis  ,  Characterization  and Photocatalytic Activity of  N- Doped TiO 2 / Zeolite- NaY for Methylene Blue Removal,” J. Pure App. Che,. Res. , vol. 10, no. August, pp. 132-139, 2021.
[26] W.  Astuti, Adsorpsi  Menggunakan  Material  Berbasis Lignoselulosa . 2018.
[27] T.  Gunawan,  R.  Wijiyanti,  and  N.  Widiastuti, “Adsorption-desorption  of   CO 2 on  zeolite-Y- templated carbon at various temperatures,” RSC Adv. , vol. 8, no. 72, pp. 41594-41602, 2018.
[28] S.  Khalili,  A.  A.  Ghoreyshi,  and  M.  Jahanshahi, “Carbon  dioxide  captured  by  multi-  walled  carbon nanotube  and  activated  charcoal:  A  comparative study,” Chem. Ind. Chem. Eng. Q. , vol. 19, no. 1, pp. 153- 164, 2013.